Lieiüsch: Pyrosnornische Mineralien. 359 



W. C. Bi!Öf;(ii:R', W. Petersson" und G. T. Prior' ergilit sicli. daß in 

 diesen Körpern außer Vorgängen der Verwitterung eine allmähliclie 

 Umwandlung des ursprünglich kristallisierten Zustandes in 

 den amorphen Zustand unter Erhaltung der idiomorphen Kristall- 

 begrenzung stattgefunden hat. 



Am besten bekannt ist in dieser Hinsicht der (ladolinit. W. Pe- 

 TERSSON fand, daß zwischen dem amorphen Gadolinit von Ytterby 

 und dem zwar schon veränderten, aber noch anisotropen Gadolinit 

 von Hitteroe Verschiedenheiten in der chemischen Zusammensetzung 

 nicht vorhanden sind. Durch Glühen wurde der sehr lebhaft ver- 

 glimmende amorphe Gadolinit in den kristallisierten Zustand derart 

 zurückgeführt, daß sein optisches Verhalten wieder der ursprünglichen 

 Kristallform entsprach. Diese Umwandlung trat erst beim Verglimmen 

 ein, denn als ein Stück nur so lange erhitzt wurde, bis eine Hälfte 

 verglimmt war, zeigte sich im Dünnschlifle nur diese Hälfte doppelt- 

 brechend, der Rest blieb isotrop. Die Grenze zwischen den beiden 

 Gebieten war scharf. In dem nicht verglimmenden anisotropen Gado- 

 linit wurde durch Glühen nur die Stärke der Doppelbrechung erhöht. 



Mit diesem Befunde stehen die Beobachtungen über die Ver- 

 schiedenheiten in dem thermischen Verhalten der beiden Arten des 

 Gadolinits im Einklang. Denn eine bis 980° verfolgte Erhitzungs- 

 kurve des doppeltbrechenden Gadolinits von Hitteroe ergab abweichend 

 von Fig. I bis 3, daß die Kurve für die Tiegeltemperatur S-^ ebenso 

 gleichförmig anstieg wie die Kurve für die Ofentemperatur S-,. Dieser 

 (xadolinit verhält sicli also beim Erhitzen wie der geglühte und da- 

 durch wieder in den anisotropen Zustand übergeführte Gadolinit von 

 Ytterby (vgl. Fig. 4). 



Bisher ist nur an den pyrognomischen Mineralien eine nicht 

 durch einen Schmelz Vorgang bewirkte Umwandlung des kristallisierten 

 Zustandes in den amorphen Zustand und die damit verbundene Er- 

 höhung des Energiegehaltes festgestellt worden*. Der Energieverlust 

 bei der durch Glühen erzeugten Rückbildung des kristallisierten 

 Zustandes entspricht der Energieabgabe bei der Entglasung unter- 

 kühlter und amorph erstarrter Schmelzen ^ 



' W. C. Brögger, Zeitsclir. f. Ki-ist. 16. Allg. Teil 175, Spez. Teil iio, 174, 495; 

 1890. 25, 427; 1893. Vidensk.-Selsk. Skrifter. Math.-natunv. Kl. Kilstiania 1906. Nr. 

 6, 3s- 102, 116, 144, 156. 



'' W. Petersson, Geol. Foren. Förhandl. Stocklioliii. 12. 275; 1890. 



^ G.T.Prior, Mineral. Jlag. 10. 234; 1894. 



■* Auf ex])erimeMtellem Wege ist eine derartige Umwandlung noch nicht gelungen. 



^ Vgl. die thermometrisclien Beobachtungen über Entglasung von W. Guerii.er, 

 Zeitschr. f. anorg. Cheni. 40, 268; 1904 und A. L. Day and E. T. Allen, Carnegie Insti- 

 tution of Washington. Publ. Nr. 31, 1905. Zeitschr. f. phys. Ghem. 54, i; 1906. 



